43 



II. Ottenuto colle sopradcscrilfe operazioni il solfato di potassa e di 

 nichel assolutamente puro, lo sciolgo nell'acqua stillata, e decompongo 

 la soluzione con puro carbonaio alcalinulo di potassa, raccogliendo il 

 precipitato sn di un filtro, e lavandolo a perfetta edulcorazione. Quindi 

 lo sciolgo iiell'aceto distillato, precipito coU'acetato baritico qualche a- 

 tomo d'acido solforico, che vi suole rimanere unito, e dopo flllraia la 

 soluzione acetica, la decompongo colla soluzione di potassa pura. L'idra- 

 to di nichel di un color verde pomo, che si precipita iu quest'ultima 

 operazione, lo lavo perfettamente, lo dissecco e lo arrovento; esso ri- 

 mane allora ossido di nichel di un colore cinericcio verdastro, intorno 

 alla purezza del quale non si potrebbe concepire il minimo ragionevole 

 dubbio, quando siasi operato con esattezza nella depurazione del solfato 

 di nichel e potassa. 



§ ni 



Riduzione dell'ossido di nichel. 



12. L'ossido di nichel puro cimentato colla fiamma interna del tubo 

 ferruminatorio diventa nero ed attirabile dalla calamita, come se fosse 

 una polvere di ferro. Se dopo \\n tal cimento vi si aggiunga polvere di 

 borace calcinalo, e si vetrifichi, il vetro di borace si combina all'ossido 

 di nichel non metallizzato, tingendosi in verde olivastro scuro, ed il ni- 

 chel si presenta col suo bianco e brillante metallico, sparso sulla super- 

 ficie e neir interno del vetro slesso. L'ossido di nichel vetrificalo col 

 borace dà sempre un vetro opaco, o quasi opaco olivastro scuro r ma se 

 vi si aggiunga arscniato di potassa, il vetro diventa trasparente e giacin- 

 tino : e lo stesso avviene se acido fosforico, o fosfaro ammoniacale si 

 aggiunga in vece di arseniato suddetto. In modo che sembra una con- 

 dizione necessaria all'ossido di nichel, perchè si disciolga e si vetrifichi 

 perfellamente in color di giacinto, la presenza cioè dell'acido arsenico, 

 o dell' acido fosforico. Se il borace si colorisce in giacintino coi mine- 

 rali di nichel, egli è perchè questi sono sempre mineralizzati dall'arse- 

 nico. 



i3. Ho tentata la riduzione e la fusione dell'ossido di nichel nella 

 fucina del pubblico laboratorio, dove il ferro dolce in coulatlo col car- 



